12 
Temperatur mehr oder minder stark hervortretenden Oxydationsschicht um- 
geben, welche bei nicht zu langem Erwärmen jedoch kaum ins Innere ein- 
dringt. Eine ähnliche, aber viel zartere Färbung, wie sie sich bei längerem 
Liegen von Bernstein-Stücken in siedendem Öle zum Zweck der Klärung 
bildet, ist jedoch darauf zurückzuführen, daß der den Farbstoff darstellende 
Harzbestandteil langsam aus dem Inneren nach aussen hin geschafft wird und 
sich dabei in den randlichen Partien auhäuft. Auch bei diesen Versuchen 
verhält sich der Bernsteinknochen, wie beim Klären in öl, den angewendeten 
Mitteln gegenüber passiv: er wird nicht klar, sondern tauscht seine zart 
weiße Farbe gegen eine mehr graue ein» 
Werden die Stücke schnell abgekühlt, so entstehen in ihrem Inneren zarte 
Fischschuppen-artige Sprünge, die mit den beim Klären durch Öl erwähnten 
genau übereinstimmen. Eine langsame Einschränkung der Wärmequelle und 
ein späteres Schützen des Sandbades und der warmen Stücke vor Zugluft 
führt auch hier am besten dahin, die Bildung dieser eigentümlichen Sprünge 
zu vermeiden. Eigenartig ist es, daß bei den klaren Stücken nach den rand- 
lichen Partien hin die Schuppen nach und nach in ellipsoidische und nahe 
an dem Rande sogar in fast kugelrunde Bläschen übergehen. Dieses giebt 
der Vermutung Raum, daß die Bildung dieser Schuppen und Bläschen, deren 
Durchmesser sogar 0,5 bis 1,5 mm erreichen kann, in direktem Zusammenhänge 
mit den im Steine vorhandenen Druckkräften steht. Winzig kleine Bläschen, 
wie sie vereinzelt noch im Klar anzutreffen sind, waren jedenfalls mit er- 
wärmter Luft und den Zersetzungsgasen des stark erwärmten und etwas er- 
weichten Steines erfüllt. Während im Innern der Stücke der einer Aus- 
dehnung entgegenstehende Druck auf allen Seiten annähernd gleich ist, ge- 
lingt ein Ausgleich der wechselseitigen Spannung nur in der Art, daß der- 
selbe in der Richtung des geringsten Widerstandes, z. B. in der Richtung 
ehemaliger, Schlaubenflächen etc. vor sich geht; es werden hier also die meist 
in einer Ebene liegenden, Fischschuppen-artigen Sprünge entstehen. Nach den 
randlichen Partien hin nimmt die Schnelligkeit der Erwärmung bei den Stücken 
zu, deshalb sind die vorher erwähnten Gebilde hier auch besonders reichlich 
vorhanden. Abgesehen davon, daß an diesen Stellen eine etwas größere 
Erwärmung als im Inneren und eine größere Gefahr einer plötzlichen Ab- 
kühlung vorhanden sein wird, liegen ganz andere Verhältnisse in Bezug auf 
die Kräfte vor, welche den zur Ausdehnung geneigten Gasen entgegentreten. 
Während nach Innen hin die grosse Masse des Succinit vorliegt, befindet sich 
nach Außen hin nur eine dünne Schicht, die außerdem ihre ursprüngliche 
Festigkeit vermindert hat. Es ist deshalb für die Spannkräfte der expan- 
dierenden Gase nicht mehr nötig, Ebenen geringsten Widerstandes aufzusuchen: 
sie drängen die zähe Harzmasse so weit als nötig nach außen hin zurück. 
Mehr nach innen zu enthalten die randlichen Partien deshalb Hohlräume von 
der Form platter Ellipsoide, diese werden jedoch mit Annäherung an die Ober- 
fläche mehr und mehr rundlich, bis sie in unmittelbarer Nähe der Oberfläche 
12 
